









n 



153 



hier nicht vor, weil die Faserbundel compacter bleiben und durch Fetzen und Haare an der Oberflache 



nicht so verunreinigt sind, daher auch keine so sorgfaltige Entfernung derselben nothig machen. 



Die Thauroste ohne Verbindung mit der Wasserroste hat bekanntlich den Nachtheil, dass der Flaehs 



dabei minder zahe bleibt, und zu feinen und haltbaren Gespinnsten und Geweben weniger tauglich ist, auch 



mehr ins Werg fallt, als der Wasserflachs. Der Grund davon liegt in der geringen Festigkeit , welche die 



Faserbundel bei dieser Roste behalten. Da dieselbe langere Zeit dauert, und die Gahrung im Cambium 



und der Rinde, wodurch die Aufloekerung der Rastschichte bewirkt wird, mit Unterbreehungen stattfindet ; 



da ferner ein Theil der Stengel der Gahrung starker ausgesetzt ist , und desshalb friiher als die ubrigen 



sich zur Faule neigt, oder stellenweise wirklich fault : so werden auch die Faserbundel in solchen Stengeln 



starker aufgelockert, daher sie bei der Rearbeitung leichter reissen und ins Werg fallen. Durch die lan- 



ger anhaltende und unterbrochene Gahrung wahrend der Thauroste wird die Rinde rissig und morsch, 



springt bei der nachfolgenden Dorre leichter stellenweise ab, die Faserbundel werden entblosst, spalten 



und fransen sich in der Hitze leicht aus und fallen zahlreicher ins Werg. Je mehr hervorstehende und aus- 



einanderfahrende Fasern an der Oberflache der gerosteten Stengel zu bemerken sind, desto geringeren und 

 sparsameren Flaehs erhalt man daraus. 



Das Sortiren der Stengel ist zur Erzielung eines gleichformigen Productes nothwendig. Es kommen 

 dadurch Stengel von gleicher Entwickelung zusammen, daher die Gahrung gleichformig auf sie einwirken 

 kann. Ohne Sortirung konnen viele Stengel schon uberrostet sein, wahrend andere noch nicht vollstandig 

 die Roste iiberstanden haben, besonders am oberen Theile , welcher weniger ausgebildete Fasern enthalt. 

 Ein so gewonnenes Product erfordert eine miihsamere Rearbeitung , und gibt dennoch einen geringeren 

 und ungleichformigeren Flaehs. 



Die kalte Wasserroste ohne Verbindung mit der Thauroste verursacht bei der Rearbeitung einen grosse- 

 ren Aufenthalt , weil die Faserbundel breiter sind und sich nicht so leicht spalten lassen. Auch wird eine 

 starkere Rleiche erfordert, weil die Reste der Rinde und des Cambiums, welche die Faserbundel verunreini- 

 gen, in grosserer Ausdehnung zuriickgeblieben sind, daher erst nach langerer Zeit sich ganzlich entfernen 

 lassen. 



Die lombardische Rostmethode, wobei die Stengel drei bis vier Tage im Wasser geweicht werden bis 

 sie untersinken und hierauf ausserhalb des Wassers aufgeschichtet und in Gahrung versetzt werden, 

 scheint fur die Zahigkeit und Geschmeidigkeit der Faser, nach der Dampfroste, die zutraglichste zu sein, 

 vorzuglich desshalb, weil die Faser dabei wenig austrocknet. Auch lassen sich die Faserbundel bei dieser 

 Methode besser reinigen. 



Tabelle zur Priifung der Giite des Flachses im rohen und verarbeiteten Zustande *)- 



Eigenschaften des guten Flachses. 



Eigenschaften des schlechten Flachses. 



l. 



Faserbundel lang, diinn, rundlich, von gleichem Durch- 



Faserbiindel kurz, dick, glatt, von ungleichem Durch- 



messer. 



messer. 



2. 



Faserbiindel glatt, weisslich oder weissgelblich , von 

 Zellresten nicht verunreinigt. 



Faserbiindel rauli, braunlich oder schmutzig grau, 

 von haufigen Uberresten der Zellen becleckt und vereinigt. 



4 ) Zur Vergleichung dienen die Abbildungen Fig. XXVII, XXVIII, XXX. 



Denkschriften der mathem.-naturw. CI. IV. Bd. 



20 









I 



' 







_*i 



' 













\ t 















■ 











I 



! 



I 





i 



■ 



_r* 



l 

















j' 1 



« 



1 



i 





i 



1 



< 

















■ x i 





\ 



w-v>" 



